鋼

**鋼**或稱**鋼鐵**、**鋼材**，是一種由鐵與其他元素結合而成的合金，當中最普遍的是碳，亦是現時最受廣泛應用的金屬材料。碳約佔鋼材重量的 0.02% 至 2.0%，視乎鋼材的等級。其他有時會用到的合金元素還包括錳、鉻、釩和鎢。碳與其他元素有硬化劑的作用，能夠防止鐵原子的晶格因原子滑移過其他原子而出現位錯。調整合金元素的量，及其存在於鋼中的形式（溶質元素及參與相），就能夠控制鋼成品的特性，例如硬度、延展性及強度。加了碳的鋼會比純鐵更硬更強，但是這種鋼的延展性會比鐵差。

含碳量高於 2.0% 的合金叫鑄鐵，因為這種合金的熔點較低，可鑄性強。鋼又跟熟鐵不同，熟鐵可以含有少量的碳，但這些碳雜質都是夾雜在鋼中的殘留熔渣。鋼有兩種跟鑄鐵和熟鐵不同的特性，就是鋼的耐鏽度較高，以及可焊度更佳。

儘管在文藝復興之前很久，人們已經懂得使用各種低效的方法來生產鋼，但是鋼的普及化要等到十七世紀，也就是有了更高效的生產法之後。自從在十九世紀發明了貝塞麥煉鋼法之後，鋼就成了一種可大量生產的廉價材料。後來煉鋼法經過更多的改進，例如鹼性氧氣煉鋼法，使得鋼的生產價格更低，但同時品質更好。時至今日，鋼已經成為世界上普遍的材質，年生產量達十三億噸。在各種建築、基礎設施、工具、船隻、汽車、機械、電器及武器中，鋼都是一種主要的成份。現代鋼鐵一般用各種標準化團體所制定的不同品質標準來區分。

## 材質屬性

地球地殼上所有的天然鐵都是以礦石的形式存在，一般為氧化鐵，例如磁鐵礦及赤鐵礦等。要提取鐵，就要把鐵礦中的氧移除，讓氧與其他的化學元素結合，例如碳。這個過程叫熔煉，最早應用於熔點較低的金屬，例如熔點約為 250 °C 的錫及熔點約為 1,100 ℃的銅。而鑄鐵的熔點則為 1,375 ℃。這種溫度用青銅時代已經有的古老方法就可以達到。由於氧化率在 800 ℃以上時會急劇增加，所以保持冶煉環境低氧是很重要的。跟銅與錫不同的是，液態鐵能夠很容易地溶解碳。熔煉所生成的合金（生鐵）含碳量過高，因此還不能叫作鋼。後續的步驟會把多餘的碳和氧除掉。

很多時候會向鐵／碳化合物加入其他材料，來達至所需的特性。在鋼裏加入鎳和錳會增加鋼的強度，並使沃斯田鐵的化學性質更加穩定，加入鉻會使硬度及熔點上昇，加入釩也可以使硬度上昇，但同時更會減輕金屬疲勞所帶來的效應。為了防止腐蝕，最少會要加入 11% 的鉻，這樣表面就會生成一層硬的氧化物；這種合金叫不鏽鋼。鎢能干預雪明碳鐵的生成，使麻田散鐵得以在較低的淬火率下生成，這樣的成品叫高速鋼。另一方面，硫、氮與磷會使鋼變得更脆弱，因此必須從礦石中除掉這些普遍存在的元素。

鋼的密度會隨合金的成份而改變，但一般介於 7,750 至 8,050 kg/m3。

即使在不同鋼裏面的濃度差異是如此的小，碳－鋼混合物還是可以形成一些不同的結構，這些結構各自有著很不一樣特性。要煉出高品質的鋼，是必須明白這些特性的。在室溫下，鐵最穩定的形式是體心立方晶格結構的 α- 肥粒鐵。這是一種頗軟的金屬材料，而且只能溶解很小量的碳，於 723 ℃時上限為 0.021 wt%，而 0 ℃時則為 0.005%。在煉的溫度下，若鋼的含碳量超過 0.021%，它就會轉化為面心立方晶格的結構，叫沃斯田鐵，或 γ- 鐵。它亦是一種軟的金屬材料，但是它能溶解相當多的碳，於 1,148 ℃達 2.1%，反映出鋼的含碳量上限。

當鋼的含碳量少於 0.8% 時（叫亞共析鋼），混合物會從沃斯田鐵相冷卻下來，嘗試回到肥粒鐵相，並因此會有多餘的碳。其中一種能讓碳脫離沃斯田鐵的方法是，等雪明碳鐵因沉澱離開混合物，這樣剩下的鐵純度若足夠地高，就能形成肥粒鐵，得出雪明碳鐵－肥粒鐵混合物。雪明碳鐵是一種既硬且脆的金屬互化物，化學式為 Fe3C。當鋼的含碳量為 0.8% 時（共析鋼），冷卻的結構會形成波來鐵，名稱來自於與珍珠母類似的光澤。當鋼的含碳量超過 0.8%（過共析鋼），冷卻的結構則會形成珠光體和滲碳體。

也許最重要的同質多形體是麻田散鐵，因為它是一種介穩相，所以比其他鋼相的強度要高很多。當鋼處於沃斯田鐵相時，再受到淬火後會形成麻田散鐵，這是因為當晶格架構從面心立方轉成體心立方時，原子需要被「凍結」在原位的緣故。視乎沃斯田鐵相的碳含量，會形成不同的結構。當含碳量低於 0.2% 時，會形成體心立方結構的 α- 肥粒鐵，而當含碳量較高時則會形成體心四方結構。從沃斯田鐵到麻田散鐵的變換，並不需要活化能。而且沒有成份改變，因此原子一般保留變換前的鄰居。

麻田散鐵的密度比沃斯田鐵低，因此兩者在互相變換時體積也會改變。所以在沃斯田鐵轉成麻田散鐵時，會發生膨脹。這種膨脹所做成的內部應力，一般會對麻田散鐵的晶體進行壓縮，同時對餘下的肥粒鐵施行張力，並且還有相當量的剪應力作用於這兩種成份上。如果淬火做得不完全的話，內部應力可能把會在冷卻時導致斷裂。在最低限度上，還會導致內部加工硬化及其他微觀上的瑕疵。用水作冷卻處理時，很多時候會形成斷裂，儘管裂痕不一定可見。

### 熱處理

鋼有多種不同的熱處理過程。最常見的是退火及調質（淬火後回火）。退火是把鋼高溫加熱到軟化的過程。這個過程發生時會經過三個相：回復、再結晶及晶粒成長。鋼退火所需的溫度取決於退火的類型，以及合金的成份。

調質（淬火後回火）在一開始時先把鋼加熱至沃斯田鐵相，再用水或油進行冷卻。急速的冷卻導致麻田散鐵結構既硬且脆。此時再把鋼作回火處理，其實就是一種更專門的退火形式。這樣的退火（回火）過程會把一部份的麻田散鐵轉化成雪明碳鐵，或球化波來鐵，轉化會減少鋼內部的應力和瑕疵，因此鋼最後會變得更有韌性，更不易斷。

## 鋼材的生產

當鐵礦準備被商業過程提煉前，鐵礦的含碳量仍然是太高。要得到鋼，必須把礦石熔掉，並重新處理來減低含碳量至適當水平，而在這個時候還可以加入其他元素。然後把液體用連續鑄造法鑄成厚鋼板，又或是用鑄造法鑄成鋼錠。大約 96% 的鋼是用連續鑄造法處理，而只有 4% 的鋼被鑄成鋼錠。之後把鋼放進均熱爐裏加熱，再用熱軋軋成厚鋼板、鋼塊或鋼坯。厚鋼板會被熱或冷軋成鋼片或薄鋼板。鋼坯會被熱或冷軋成鋼條、鋼棒及鋼線。鋼塊則會被被熱或冷軋成結構鋼，如 H 型鋼及鐵路軌道。在現代鑄造廠中，這些過程一般會以裝配線的形式運作，也就是鑄造廠輸入礦石，輸出鋼成品。有時鋼在軋完以後會再接受一次熱處理，來增加強度，然而會這樣做的廠商是相對地少。

## 煉鋼的歷史

### 古代鋼

自古以來，人們已經知道鋼的存在，當時的熔煉可能是用鍊鋼爐，或其他熔鐵設施，而裏面燒的是碳。

已知最早的鋼成品是一塊鐵器，出土於土耳其安那托利亞的卡曼－卡萊赫於克遺跡，約有四千年的歷史。其他古代鋼來自東非，可追溯至公元前 1400 年。在公元前 4 世紀，伊比利亞半島出產了像利刃彎刀這種鋼兵器，而古羅馬軍隊則在用諾里庫姆出產的鋼兵器。中國人早在戰國時代（公元前 403－221 年）就已經懂得用淬火來硬化鋼材，而到了漢朝（公元前 202－公元 220 年），中國人更創造出用熟鐵和鑄鐵熔在一起煉鋼，於是用這種技術在公元一世紀就做出了中碳鋼。東非的哈亞人在接近 2,000 年前就發明了一種高熱高爐，使得他們在那個時候能用 1,802 ℃的高溫來鍛造碳鋼。

### 烏茲鋼（大馬士革鋼）

高碳鋼最早的生產證據出現於印度次大陸，出土地為斯里蘭卡的莎瑪納拉威瓦。印度在公元前 300 年就開始生產烏茲鋼。自從烏茲鋼的鍛造法在公元五世紀從印度傳入了中國，中國人除了使用他們本身原創的鍛鋼法，也採用了烏茲鋼的生產法，做出來的鋼叫做鑌鐵。在斯里蘭卡，這種早期的煉鋼法用到一種特殊的送風式爐，它用的風是季風，能夠生產出高碳鋼。烏茲鋼也叫大馬士革鋼，以其耐用性，與所製刀刃不易損而聞名。最早是由多種不同的材料製成，當中包括各種稀有元素。它本質上是一種以鐵為主的複雜合金。最近研究指出，它的內部結構中含有碳奈米管，所以這可能就是它那有名特性的來源，介於當時的鑄造技術有限，做出這種結構大概是出於偶然，而不是有意。送風式爐用的是天然風，爐內放置含鐵的土壤，並用木材加熱。古代的僧伽羅人成功從每兩噸的土壤中提煉出一整噸的鋼材，當時來說可謂成就卓越。考古學家在莎瑪納拉威瓦找到了這樣的一個爐，並成功用古人的方法來生產鋼鐵。

把純鐵與碳（一般是木炭）放在一起於坩堝內慢慢加熱，冷卻後就能得到坩堝鋼，在公元九至十世紀前，梅爾夫這個地方就已經在生產坩堝鋼。在十一世紀，有證據指出宋朝的中國共有兩種煉鋼法：一種把小量熟鐵跟鑄鐵熔在一起，用於生產不均勻的次等鋼；另一種是現代貝塞麥煉鋼法的前身，透過在冷爐風下的重覆鍛造，達到不完全除碳的效果。

### 現代煉鋼

從十七世紀起，歐洲式煉鋼的第一步就是用高爐把鐵礦煉成生鐵。最早期爐子裏燒的是木炭，現代方法則改為燒焦炭，事實證明後者要比前者便宜得多。

#### 從鐵條開始的過程

在這些過程中，生鐵需要在精煉廠中接受精煉，以生產出鐵條（熟鐵），之後再拿鐵條去煉鋼。

用滲碳法煉鋼的程序被記載於一篇在 1574 年布拉格出版的論文中，並且早在 1601 年紐倫堡人就在用這方法煉鋼。一本在 1589 年那不勒斯出版的書中有提及相近的方法，用於製作經表面硬化的盔甲與銼。這套程序在 1614 年被引入英格蘭，而巴茲爾・布魯克爵士於 1610 年代在什羅普郡的柯爾布魯德爾生產這種鋼。這套方法的原材料是熟鐵造的鐵條。在十七世紀期間，最好的熟鐵是瑞典斯德哥爾摩以北所產的厄勒格倫德鐵。到了十九世紀這種鐵還是最常用的原料，也就是在用這套方法的期間，幾乎用的都是這種鐵。

在坩堝裏燒出來的鋼叫坩堝鋼，它是沒有經過鍛造的，因此成品會比均勻。以前大部份的爐都不能達到能熔掉鋼的溫度。現代的坩堝鋼工業最早是由班傑明・漢特斯曼於 1740 年代的發明所衍生的。一般會把滲碳鋼（以滲碳法製成的鋼）放在坩堝或熔爐裏面熔掉，然後鑄成鋼錠。

#### 從生鐵開始的過程

煉鋼的現代史從 1858 年
引進亨利・貝塞麥的貝塞麥煉鋼法開始。他的原料是生鐵。他的煉鋼法讓低成本大量生產變得可行，因此從前用熟鐵的地方現在都用軟鋼。吉爾克萊斯特 - 托馬斯煉鋼法（或基本貝塞麥煉鋼法）是貝塞麥煉鋼法的改良版，就是在轉爐內部鋪上一層鹽基材料，以達到除磷的效果。煉鋼的另一項改良就是西門子－馬丁煉鋼法，能夠補足貝塞麥煉鋼法的缺點。

在使用鹼性氧氣煉鋼的林茨－多納維茨煉鋼法出現後，上述的煉鋼法都被淘汰了，鹼性氧氣煉鋼法及其他氧氣煉鋼法是在 1950 年代被開發出來的。鹼性氧氣煉鋼法比其他方法優勝是因為，被泵到表面上的氧氣會限制雜質，而從前雜質能夠從所用的空氣中進入。時至今日，用電弧爐來重新處理廢金屬是很常見的，處理後能生產出新的鋼。它也可用於把生鐵轉化成鋼，但需要使用大量電力（每噸需要約 440 kWh），所以一般只能在有大量廉價電力供應的情況下才有經濟效益。

## 鋼鐵工業

現在我們都把鋼和鐵工業合稱為「鋼鐵工業」，好像它們本身就是一個個體，但是在歷史上它們是不同的產品。鋼工業通常被用作經濟進度的指標，因為鋼在基礎設施與整體經濟發展中有著舉足輕重的角色。

在 1980 年，美國共有 500,000 名鋼鐵工人。到 2000 年，數量減至 224,000 人。

中國與印度經濟的急劇增長，導致近年對鋼鐵的需求量也跟著大量增加。在 2000 年至 2005 年之間，世界鋼鐵的需求量共增加了 6%。自 2000 年起，好幾家印度及中國鋼鐵商成功突圍而出，晉身世界一流，例如塔塔鋼鐵（於 2007 年收購柯以斯集團）、上海寶鋼集團及江蘇沙鋼集團。然而，安賽樂米塔爾仍然是世界最大的鋼鐵生產商。

英國地質調查局指出，在 2005 年中國是世界第一名的鋼鐵生產國，佔全球總產量的三分之一，而第二、三、四名分別為日本、俄羅斯及美國。

倫敦金屬交易所於 2008 年開始將鋼材列入交易範圍。在 2008 年底，鋼鐵工業面對了一場激烈的衰退，因此做了不少削減。

## 現代鋼材

為了滿足各樣不同的用途，現代鋼材有著各種不同的合金金屬組合。碳鋼的構成很簡單，只有碳和鐵兩種元素，佔鋼材生產量的 90% 。高強度低合金鋼含有小量其他元素（正常重量最多佔鋼的 2%），一般為 1.5% 錳，用於增加鋼的強度，這樣價格會高一點。低合金鋼是與其他元素合成的鋼，通常為鉬、鎂、鉻或鎳，總加入量上限為鋼重量的 10%，用於加強厚部份的可硬化性。不鏽鋼為了抵抗腐蝕（生鏽），需要加入最少 11% 的鉻，通常還會再加鎳。一些不鏽鋼，如肥粒鐵不鏽鋼帶磁性，而沃斯田鐵不鏽鋼則不帶磁性。

其他更現代的鋼材還包括工具鋼，合金元素為大量的鎢與鈷或其他元素，它們能夠使固體溶液強化的效果最大化。同時還使析出硬化變得可行，並因此加強了鋼的耐熱性。工具鋼一般用於製作斧頭、鑽頭及其他需要又鋒利又耐久刃面的設備。其他特殊用的鋼還包括耐候鋼，例如高登鋼，在風化作用下會生成一層穩定的氧化表層，因而可以在不需塗漆就能在戶外使用。

還有其他高強度鋼，例如雙相鋼，它是用熱處理來使其鋼體同時含有肥粒鐵及麻田散鐵微結構，因此強度較一般鋼高。相變誘發塑性鋼也就是 TRIP 鋼，是一種含有殘餘奧氏體的低碳、低合金高強度鋼。TRIP 效應是指殘餘奧氏體向馬氏體轉變使得強度和塑性同時提高的效應。TRIP 鋼的典型顯微組織主要由鐵素體、貝氏體、殘餘奧氏體組成，可能還有少量馬氏體。碳是奧氏體穩定化元素，碳含量太低，則不會產生 TRIP 效應，但是碳含量過高，會造成焊接效能下降。矽是鐵素體元素，不僅可以增加參與奧氏體穩定性，還能夠抑制冷卻過程中雪明碳鐵的形成。更高的矽和碳含量會使 TRIP 鋼中的殘餘奧氏體體積分數提高。。麻時效鋼是鐵、鎳及其他元素的合金，但與其他鋼不同的是，它基本上不含碳，所以就生成了一種強度非常高，但同時帶有延展性的金屬。雙晶誘發塑性鋼用一種特殊的應變，來增加加工硬化對合金的有效度。埃格林鋼用了超過十二種的元素，以不同量的組合來做出一種可用於碉堡破壞彈等武器的合金，而且成本相對地低。哈特菲鋼（以羅伯特・哈特菲爵士命名）含有 12-14% 的錳，能在磨損時生成一層極硬的表層，防止磨耗。應用例子包括坦克履帶、推土機上的推土刀邊緣，以及生命之鉗的切割刃。

大部份常用鋼鐵合金，一般用各種標準化團體所制定的不同品質標準來區分。例如，汽車工程師協會有一系列的等級，區分很多種不同的鋼鐵。美國材料和試驗協會有另外一套標準，將合金進行區分，例如美國最常用的結構鋼 A36 鋼。

將鋼熱浸於鋅中或在鋼上電鍍上一層鋅，這樣能保護表層防止生鏽，雖然這種鍍鋅鋼不是一種合金，但是它也是一種常用的鋼。

## 用途

鐵和鋼都被廣泛地應用於建造道路、鐵路、其他基礎設施、設備與建築。大部份的現代架構，諸如體育場與摩天大樓、橋梁與機場，都是用鋼製的支架來支撐。就算是用混凝土的結構，也要用鋼筋來加固。此外，鋼在家用電器與汽車製造都有廣泛應用。儘管用鋁的汽車主體正在增加，但是它們的主要材料仍然是鋼。鋼也被用於各種建造用的材料，例如螺栓、釘子及螺絲。其他常見應用還包括造船、輸送管道、採礦、離岸建設、航天、白色家電（如洗衣機）、工程作業車輛（如推土機）、辦公室家具、鋼棉、工具及個人用背心式盔甲或載具用裝甲（當中最有名的是軋壓均質裝甲）。鋼還是不少現代雕塑家喜用的金屬素材。

### 歷史上

在引進貝塞麥煉鋼法及其他現代方法以前，鋼是價值不菲的，所以只在沒有更便宜替代品的情況下使用，尤其是各種需要又硬又鋒利刀刃的切割工具，例如刀子、刮鬍刀、劍等。鋼也被用於製作彈簧，包括鐘錶裏的彈簧。自從生產方法改進，變得更迅速更節約後，要得到鋼就比較容易，價格也因而降下來，二十世紀後期塑膠的出現，使得鋼的一些應用被取代，因為塑膠成本更低，而且重量更輕。

### 長鋼

* 鋼筋混凝土裏加固用的鋼筋與鋼纖維
* 鐵路軌道
* 現代建築與橋梁的結構鋼
* 鋼絲
* 重新鍛造的原料

### 扁碳鋼

* 家用電器
* 磁芯
* 汽車、火車及船隻的內外主體

### 不鏽鋼

* 餐具
* 尺子
* 外科手術裝備
* 手錶

### 低背景鋼

由於核試的關係，所以在第二次世界大戰之後生產的鋼，會受到放射性同位素的污染。於是 1945 年之前生產的鋼，被稱為低背景鋼，這種鋼材被用於對輻射敏感的特定用途，例如蓋革計數器及輻射屏蔽。

## 另見

## 參考資料

### 參考書目

* Ashby, Michael F.; Jones, David Rayner Hunkin. An introduction to microstructures, processing and design. Butterworth-Heinemann. 1992.
* Bugayev, K.; Konovalov, Y.; Bychkov, Y.; Tretyakov, E.; Savin, Ivan V. Iron and Steel Production. The Minerva Group, Inc. 2001 [2009-07-19]. ISBN 978-0-89499-109-7. .
* Degarmo, E. Paul; Black, J T.; Kohser, Ronald A. Materials and Processes in Manufacturing 9th. Wiley. 2003. ISBN 0-471-65653-4.
* Gernet, Jacques (1982). _A History of Chinese Civilization_. Cambridge: Cambridge University Press.
* Smith, William F.; Hashemi, Javad. Foundations of Materials Science and Engineering 4th. McGraw-Hill. 2006. ISBN 0-07-295358-6.

## 延伸閱讀

* Duncan Burn; _The Economic History of Steelmaking, 1867–1939: A Study in Competition （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）_ . Cambridge University Press, 1961.
* Harukiyu Hasegawa, _The Steel Industry in Japan: A Comparison with Britain_. 1996.
* J. C. Carr and W. Taplin, _History of the British Steel Industry （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）_ . Harvard University Press, 1962.
* H. Lee Scamehorn, _Mill & Mine: The Cf&I in the Twentieth Century （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）_ . University of Nebraska Press, 1992.
* Needham, Joseph (1986). _Science and Civilization in China_: Volume 4, Part 1 & Part 3. Taipei: Caves Books, Ltd.
* Warren, Kenneth, _Big Steel: The First Century of the United States Steel Corporation, 1901–2001 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）_ . University of Pittsburgh Press, 2001.

## 外部連結

* （英文） 世界鋼鐵協會 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* （英文） steeluniversity.org：世界鋼鐵協會與利物浦大學合辦的線上鋼鐵教育資源 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* （英文） 北美與歐洲鋼鐵生產法的全面圖輯
* （英文） 互動刀鋼成份表和比較表生成器 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* （英文） 劍橋大學的鋼鐵大型資料庫 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* （英文） 鋼分類表 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）